( 459 ) 
dent se présente surtout quand on opère avec une dis- 
solution d’or très-concentrée, Il est bon de multiplier les 
conducteurs autant que possible, afin d’avoir une dorure 
parfaitement égale ; car j'ai remarqué, et cela devait être, 
que les parties les mieux dorées de l’objet étaient celles 
qui sont situées le plus prés des réophores posilifs ,et réci- 
proquement , que les parties où la couche d’or est la moins 
épaisse, étaient celles en contact avec les conducteurs néga- 
tifs de la pile. On conçoit qu'il doit en être ainsi ,en remar- 
quant que l’objet à dorer n'étant quela continuation du pôle 
négatif du couple, c’est surtout dans les parties les plus 
rapprochées des conducteurs positifs que la décomposi- 
tion du sulfure d’or dissous, et par suite la précipitation 
de l’or métal, doit avoir lieu d’une manière plus intense ; 
car c’esl là que le couran® voltaïque est le plus fort. Cette 
remarque est importante pour la pratique de la dorure ; 
car lorsqu'on emploie un petit nombre de conducteurs, 
il faut avoir soin de retourner l’objet au bout d’un cer- 
tain temps, pour avoir une dorure uniforme en épaisseur. 
Pour donner à la dorure toute la beauté et l'éclat dont 
elle est susceptible, on met les pièces en couleur, en les 
plongeant pendant quelques minutes dans une solution 
bouillante de salpètre, d’alun et de sel marin en propor- 
tions convenables, ou en les chauffant après les avoir 
enduites d’une couche de cire à dorer. 
J'ai essayé de répéter les opérations de dorage par voie 
humide, précédemment décrites , en substituant au cou- 
ple voltaïque isolé une pile à auges de trente couples 
chacun d'environ trente centimètres carrés de surface. Le 
courant électrique étant alors beaucoup plus intense, le 
sulfure d’or s’est promptement décomposé, ainsi que l’eau 
chargée de cyanure, qui le tenait en dissolution, et l'or est 
